AFt phases
ಎಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ (ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (ಎಚ್ಸಿಪಿ) ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಫೆರೈಟ್ ಟ್ರೈಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಟ್ರೈಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲಸಂಚಯನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೇಟ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲವಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಣಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಎಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊನೊ-ಅಥವಾ ಟ್ರೈ-ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನು ಎಕ್ಸ್ (ಉದಾ. ,, ಅಥವಾ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ.), ಅಥವಾ ಮೊನೊವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ನ ಎರಡು ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ,, ಅಥವಾ, ಅಥವಾ.) ನಂತಹ ಮೊನೊವೆಲೆಂಟ್ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್, ಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಎಫ್ಎಂ ಹಂತಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 32 ಇರುತ್ತದೆ. ಎ. ಎಫ್. ಟಿ ಹಂತಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಚಯನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನು () ನಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನು () ನ ಸಂಭವನೀಯ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಟ್ರೈಕಲಿಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ (, ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕರಗಿದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಲ್ಫೋಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟ್ರೈ-ಸಲ್ಫೋಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಎ. ಎಫ್. ಟಿ ಹಂತವೆಂದರೆ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1874 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್-ಫಾಲ್ಜ್ನ ಎಟ್ರಿಂಗನ್ನ ಎಟ್ರಿಂಗರ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಬರ್ಗ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೋ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ (1858-1922) ಅವರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೆಲಸದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಅನ್ನು 'ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೋಟ್ನ ಉಪ್ಪು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲೆ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಾಟ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲಸಂಚಯನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. 1930-1940 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 25°Cಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋನ್ಸ್ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಹೆಕ್ಸಾಕಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಟ್ರೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ C6A3H32 ಎಂದೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಕ್ಲಿಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ () ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಟಿ ಹಂತಗಳ ಅಥವಾ () ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ-ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ () ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಈ ಅನುಪಾತವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಆರಂಭಿಕ ಜಲಸಂಚಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಮೊನೊಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ (ಎಎಫ್ಎಂ ಹಂತ ಅಥವಾ ()) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತವು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಎಫ್ಎಮ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಎಮ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ-ಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಜೋನ್ಸ್ (1938) ಎಎಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಎಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಂತಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಲ್ಡ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. (1965) ಜಲಸಂಚಯನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ತ್ವರಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅದರ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಜಿಪ್ಸಮ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮನ್ (1960) ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಗರ್ (1990) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್-ಎಎಫ್ಎಂ, ಮೊನೊಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್-ಎಎಫ್ಟಿ, ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಲೋಥೆನ್ಬಾಚ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನೆಫೆಲ್ಡ್ (2006) ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಮೊನೊಕಾರ್ಬನೇಟ್ಗಳು (ಎಎಫ್ಎಂ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಚಯನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಸಿ-ಎಸ್-ಎಚ್, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್, (C6A3H32), ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ಗೆ (C6A3H32) ಸಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಮರೂಪದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೀರಿನ ಜಲಸಂಚಯನ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಃ 32. ಅನುಗುಣವಾದ ಮೊನೊಕಾರ್ಬೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ (C4AH11) ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಃ ಮೊನೊಸಲ್ಫೊಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ಗೆ 12 ರ ಬದಲಿಗೆ 11 ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು. ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಜಲಸಂಚಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (ಅಲೈಟ್ಃ, ಬೆಲೈಟ್ಃ,,, ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾಕಾಲ್ಕಿಯಮ್ ಅಲ್ಯುಮಿನೋ ಫೆರೈಟ್ಃ), ಟ್ರೈಕಲ್ಕಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ (:), ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಲಸಂಚಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜಲಸಂಚಯನ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ರುಬ್ಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ನ (: ಕರಗುವಿಕೆ) ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಯಾನುಗಳು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ ತೆಳುವಾದ ಒಳನುಗ್ಗುವ ಲೇಪನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಃ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ (ಎ. ಎಫ್. ಟಿ) ಅನ್ನು ಎ. ಎಫ್. ಎಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ (ಅಯಾನುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಚ್. ನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಆಯಾ ಉಷ್ಣಬಲದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (ಕರಗುವಿಕೆಃ ವಿಘಟನೆ-ಮಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು) ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಸಿ-ಎಸ್-ಎಚ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ-ಎಸ್-ಎಚ್ ಮೇಲೆ ದ್ರಾವಣವು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಚ್. ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಹೆಚ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರದ ನೀರು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಟಿಗೆ (ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಎಫ್ಎಂ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ತಂಪಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಯು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ (ಸೇತುವೆಯ ರಾಶಿಯಂತಹ ಮುಳುಗಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಘಟಕ) ಟಿ, ಅಥವಾ ಪಿಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸಿ-ಎಸ್-ಎಚ್ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ (ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಟಿ (ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್) ಯ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸ್ಫಟಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಂಕರ್ನಿಂದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯಂತಹ ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೈರೈಟ್ (), ಅಥವಾ ಪೈರೋಟೈಟ್ (ಫೆ (1-x) ಎಸ್) ನಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ (II) ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಗಳು (ಇಎಸ್ಎ) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಗೆ (ಐಎಸ್ಎ) (ವಿಳಂಬಿತ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರಚನೆ, ಡಿಇಎಫ್) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ (ಎಎಫ್ಟಿ) ಎಎಫ್ಎಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಎಫ್ಎಂನ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಹೋಲುತ್ತದೆ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರದ ನೀರಿನ ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ). 65°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಎಎಫ್ಎಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಎಎಫ್ಎಂ ಹಂತವು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಅವಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಿದರೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ ರಚನೆಯು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಎಫ್ಎಂ ಮಾತ್ರ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಖನಿಜ ಹಂತಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಎಟ್ರಿಂಜೈಟ್ಗಿಂತ ಎಎಫ್ಎಂ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಟ್ರಿಂಜೈಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಲೇಡ್ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ (ಡಿಇಎಫ್) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದುಃ (ಡಿಲೇಡ್ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಃ ಡಿಇಎಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್) ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಎಎಫ್ಎಂ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೂಜಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ (ಎಚ್ಸಿಪಿ) ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ಷಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಡಿಇಎಫ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಡಿಇಎಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ pH ನಲ್ಲಿ, ಕರಗಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಅನ್ನು AFm-ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಹೆಚ್ಚಿನ pH ನಲ್ಲಿ AFt ಅನ್ನು AFm ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದುಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (NaOH/KOH, ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ನೀರಿನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದುಃ AFm ಮತ್ತೆ AFt ಅಥವಾ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಟ್ರಿಂಜೈಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸ್ಫಟಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಇಎಫ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ ಸೋರಿಕೆಗೆ (ಸೇತುವೆಯ ರಾಶಿಗಳು, ಬೀಗಗಳು, ಸ್ಲೂಸ್ಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು) ಒಳಗಾಗಲು, ಕಡಿಮೆ ಅಂಶವು ಆಯ್ದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಿರೋಧಕ (ಎಸ್ಆರ್) ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ ರಚನೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ತೀವ್ರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಂತರಿಕ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪಗಳೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿ (ಐ. ಎಸ್. ಎ.), ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಳಂಬಿತ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರಚನೆ (ಡಿ. ಇ. ಎಫ್.) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿ (ಇ. ಎಸ್. ಎ.), ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಗಿದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪೈರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಆಮ್ಲ ಗಣಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಇಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲುಷಿತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಿಮ ಅವನತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಪ್ಸಮ್ () ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಅಯಾನುಗಳು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಸಹವರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಎಸ್ಎಯ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ರೂಪವೆಂದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಯ (ಟಿಎಸ್ಎ) ಥೌಮಾಸಿಟಿಕ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈರೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಎಸ್ಎಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ಸೂಜಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಂತವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಥಾಮಸೈಟ್ (), ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು (ಸಿ-ಎಸ್-ಎಚ್, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ "ಅಂಟು") ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೀಡಿತ ಟಿಎಸ್ಎಯನ್ನು ಸರಳ ಸಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಅಗೆಯಬಹುದು. ಥೌಮಾಸೈಟ್ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ (ಎಎಫ್ಟಿ) ನಿರಂತರ ಘನ-ದ್ರಾವಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅದರ ಸ್ಫಟಿಕ ಜಾಲರಿಯು ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಕ್ಸಾಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಯಾನು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಯಾನು ಸರಿದೂಗಿಸುವವರೆಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ (ಎಎಫ್ಟಿ) ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಥೌಮಾಸೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಫೇಟ್-ನಿರೋಧಕ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ (ಎಸ್ಆರ್0 ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ), ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ (ಎಎಫ್ಟಿ) ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಥೌಮಾಸೈಟ್ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ (ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಚಾಪೆರೋನ್) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಟೆರೊ-ಎಪಿಟಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಟ್ರಿಂಜೈಟ್ ರಚನೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಲು (ಡಿಇಎಫ್; ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಃ ಆಂತರಿಕ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿ, ಐಎಸ್ಎ), ಹಲವಾರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದುಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿ ತಾಪಮಾನವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರದ ನೀರಿನ ಪಿಹೆಚ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೀರದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೊಮೆಟ್ರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ-ಶಾಖದ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಬಿಎಫ್ಎಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸುಪ್ತ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬೈಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹರಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎರಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು (<0.60 ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ. % ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇ. ಎನ್. 197). ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ <3 ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಲ್ಫೇಟ್-ನಿರೋಧಕ (ಎಸ್ಆರ್) ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾನದಂಡ ಇ. ಎನ್. 197ರ ಪ್ರಕಾರ%), ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ (ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ 0 ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟಿ. ) ಶೇ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ತಾಪಮಾನವು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏಕೈಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ನಲ್ಲಿನ ಟ್ರೈಕಲಿಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಶವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಅನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಜಲಸಂಚಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದರ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಜಿಪ್ಸಮ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಪರಾಧಿ ಹಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಡಿಇಎಫ್ನ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಡಿಇಎಫ್ (ಐಎಸ್ಎ) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನು (ಇಎಸ್ಎ) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹ ಇದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಥೌಮಾಸೈಟ್ (ಟಿಎಸ್ಎ) ರಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಲ್ಫೇಟ್-ನಿರೋಧಕ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಆದರೆ ಮುಳುಗಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್, ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ; ಟೇಲರ್, ಎಚ್. ಎಫ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1999). ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ರಿಂಗೈಟ್ನ ಪಾತ್ರ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಅಮೀರ್. ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಓಹಿಯೋ, 73-97. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ (III) ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಖನಿಜಗಳು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು